182 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



solamente de 5ál0% queda sobre un tamiz de 2500 mallas por 

 pulgada cuadrada j hasta se ha molido el cemento tan perfecta- 

 mente que de 3 á 10 % se rechaza por un tamiz de 32000 mallas por 

 pulgada cuadrada. Cuanto mas fino es el cemento tanto mayor es 

 la dosis de arena que tomará y mayor será su valor, con tal que sea 

 bueno bajo otros conceptos. 



Hendimiento 



Nunca se debe omitir la prueba sencilla que tiene por objeto de- 

 terminar su mayor ó menor tendencia á rajarse. Es como sigue: 



Háganse dos panes de cemento puro del diámetro de 2 á 3 pulga- 

 das, y como de '/o pulgada de espesor, con bordes delgados. Obsér- 

 vese el tiempo en minuto?, que dichos panes, preparados con agua 

 suficiente para darles la consistencia de una mezcla plástica, nece- 

 sitan para fraguarse lo bastante para resistir la prueba recomendada 

 por Gen. Gillmore (un alambre de ^ pulgada de diámetro cargado 

 con I de libra y otro de ^ pnlg. con carga de 1 libra). Se debe 

 poner en agua uno de estos panes, después de fraguado, examinán- 

 dolo diariamente para ver si se disforma ó si se presentan rajas en 

 los bordes. Estas manifestaciones indican que el cemento no se 

 halla por el momento en estado de servir. En algunos casos la ten- 

 dencia á rajarse, cuando resulta de la presencia de cal en exceso, 

 desaparecerá con el tiempo. El otro pan deberá guardarse al aire, 

 observándose su color, el que deberla ser uniforme ; la apariencia de 

 manchas amarillentas son indicaciones de una calidad pobre : los 

 cementos de Portland son de un gris azulado, mientras los cementos 

 naturales son claros ú oscuros según el carácter de la roca que ha 

 servido para su fabricación. 



Ensayos recomendados 



Se recomienda que se limiten los ensayos del cemento hidráulico 

 á los métodos de determinar el grosor del polvo; su tendencia á 

 rajarse; y su resistencia á tensión; y para el último, en los ensayos 

 de 7 dias ó mas, que se emplee una mezcla de una parte del cemento 

 con una parte de arena siendo el cemento un cemento natural, ó 

 con tres partes de arena con los de Portland : sin perjuicio de ensa- 

 yar el cemento puro ó sin arena. Las proporciones deberán determi- 

 narse por pesadas. Se deberán verificar los ensayos con los cementos 



